﻿144 K. Endell, Über Diffusionserscheinungen in Silikatschmelzen 



bei K. E. Liesegang („Geologische Diffusionen" p. 99 Fig. 6). 

 Die Kinge sitzen in manchen Fällen nur auf der Oberfläche. Die 

 verhältnismäßig dünne Glasm'haut hat voraussichtlich Stoffe aus 

 den Scherben aufgelöst, die eine Entstehung des Rhythmus im 

 Innern der Glasm- verhinderten. Sie entsprechen m.atten Zonen 

 der sonst glänzenden Glasur und wurden durch Einreiben mit 

 Graphit, der nur auf ihnen haftete, besser sichtbar gemacht. Einen 

 Dünnschliff in SOfacher Vergi'ößerung stellt Bild 3 Taf. YII dar. 

 Es macht hier manchmal den Eindruck, als ob bei der Entglasung 

 freiwerdende Gase (aus den Werkstoffen der Glasurmischung) 

 zentrifugal diffundiert wären und in rhythmischen iVbständen eine 

 Kornvergrößerung der Fasern hervorgebracht hätten. Dieser 

 Vorgang hat möglicherweise gleichzeitig bezw. umnittelbar nach 

 der Kristalhsation stattgefunden, was auch für den künsthchen 

 Perlit Brun's angenommen wurde. Wegen der faserigen Aus- 

 bildung ist auch hier eine Identifizierung ausgeschlossen. 



Außerdem hat sich noch eine zweite Generation von Ivi'istallen 

 abgeschieden, welche die Zinksilikatfiguren häufig verdeckt. Diese, 

 die Interferenzfarben dünner Blättchen zeigenden, sehr feinen 

 KristaUskelette sind wahrscheinlich Kalk- oder ZinkwoKi'amate. 

 die allein von den hier in Betracht kommenden Wolframaten 

 unter der Einwirkung von Radiumstrahlen auf leuchten Bei dei 

 .Wiedererhitzung einer derartigen Glasur, wobei die Temperatur in 

 je 7 Minuten um 50^ stieg, verschwanden die uisierenden lüistalle 

 bei ca. 1150°, während die Zinksililvate erst bei ca. 1200° allmählich 

 resorbiert wurden, und bei 1250° völlig verschwunden waren. Es 

 ist dies ein Beweis dafür, daß sich die ganze komplizierte 

 Struktur erst bei der 6 — 8 Stunden dauernden 

 Abkühlung der Glasur gebildet hat. 



An Beispielen von natürlichen und künstlichen Silikatgiäsern 

 war gezeigt worden, daß konzentrisch-schalige Gebilde primär durch 

 Entglasung entstehen können. Der Rhythmus wurde mit Diffu- 

 sionserscheinungen in Zusammenliang gebracht. Freihch konnte 

 wegen der sphärolithischen Ausbildung der Ivristalle in keinem 



1 K. Endell, tlber selbstleuchtende Farben und Glasuren. Spreclis. f. 

 Keramik. 1911. No. 13. Die Prüfung mit Eadiumstralüen dieser Glasuren 

 waiäe durch das liebenswürdige Entgegenkommen von Prof. Dr. 0. Hahx 

 und Fräulein Dr. E. Meitner ermöghcht, denen ich auch an dieser Stehe 

 meinen herzlichsten Dank aussiDreche. 



